ET SES ALLIAGES. 315 



Une autre règle d'un alliage très voisin fut d'abord 

 recuite à 100° pendant 150 heures, puis abandonnée à 

 la température du laboratoire. Les variations constatées 

 pendant les premiers mois diffèrent très peu de celles de 

 la règle précédente à la même température ; mais après 

 un repos plus prolongé, les variations sont nettement 

 plus fortes, comme le montre le tableau suivant: 



HÈGLE I)'A(:iE[\ MCKEL A .'îo.o p. 100 

 DE MCKEL .\" 2. 



Traitement rte la règle. 



Allongements pour 

 1 mètre. 



ïotanx 



Temp. 



am- 

 biante. 

 (C à 20) 



^12,3 



-t-22.4 



-r26.7 



+26,7 



+28,1 

 +28,3 

 +28,7 

 +29,5 

 +30,2 

 +32,0 

 +32,8 

 +35,3 

 +36,8 

 ^37,7 



+0,2 

 +0,6 

 ^1,4 



+2,1 

 n-3,9 



+4,7 

 +7,2 

 +8,7 

 +9,6 



On en conclut qu'un recuit systématique, à des tem- 

 pératures successivement décroissantes, n'a que peu 

 d'action sur les mouvements de la règle dans les premiers 

 temps de repos à la température du laboratoire, mais que 



